( 445) 
» machine à raboter; voici ce qu’ils contenaient en azote : 
N° 1. Fer russe sans préparation. . . . Azote 0,00011 
N°72. Id. avec cément jotan . . — 0,00010 
N° 5. Id. avec cément ammoniacal. . — 0,00030 
» Les n° 2 et 3 ont été fondus et coulés. Après les avoir 
forgés et nettoyés à la surface, on a pris quelques co- 
peaux qui ont été analysés : 
v Yy 
B E a a a a a a Lo Katga 
WT. O E 00011 
» On voit par ces nombres que le fer cémenté à la po- 
tasse ne contient pas plus d’azote que le même fer non 
cémenté; mais que le fer cémenté à l’'ammoniaque a 
absorbé une certaine quantité d’azote (comme le ferait, 
du reste, le fer chauffé dans l’'ammoniaque). On remar- 
que, en outre, que les deux aciers (à la potasse et à Pam- 
moniaque) contiennent, après la fusion, la même quan- 
tité d’azote, à très-peu près, et que cette quantité est 
égale à celle que contenait le fer d’où ils provenaient. » 
Ces expériences établissent définitivement que le fer 
n'emprunte point d'azote au milieu dans lequel s’accom- 
plit la transformation de ce corps en acier. 
Ainsi s’évanouissent les conséquences industrielles que 
l’on avait déduites de l'opinion de M. Fremy. 
Je sais que le savant chimiste objecte à cette conclusion 
que le fer renferme lui-même de l'azote et que cet azote 
intervient avec le carbone pour constituer ce métal à 
l’état d'acier. Quoique cette objection ne me semble pas 
bien sérieuse, j'ai cru devoir examiner s’il y a moyen de 
produire de l’acier à l’aide d’un composé de fer dans lequel 
l'existence de l’azote est impossible. Dans ce but, j'ai ra- 
mené des ressorts d'acier fin à l’état d'oxyde de fer magné- 
NON NM NN VW %  Vv 
